ÉTUDE DE DIVERS SYSTÈMES DÉPENDANT D'UNE SEULE VARIABLE. 81 
M. Osmond (*), qui a fait une élude détaillée de ce phénomène, a monlré 
que, dans Tacier échauffé avec une extrême lenteur, Taccroissement accéléré 
du rapport x, accompagné d'une notable absorption de chaleur, se produi- 
sait à une température voisine de 710° C; ce phénomène se produit à une 
température d'autant plus élevée que la vitesse d'échauffement est plus 
grande; avec un échauffement extrêmement rapide, on arrive à le relarder 
jusqu'au delà de SGO**. Tous les carbures de fer, aciers, fontes, fers, etc., 
présentent ces phénomènes, à des températures qui varient de l'un à l'autre, 
parfois avec des complications que nous ne pouvons étudier ici ; on les 
rencontre également dans d'autres composés; les aciers à aimants (**) 
à 2 ou 3 °/o de tungstène, se durcissent rapidement avec absorption de 
chaleur vers 850"; d'après M. G. Charpy (***), le lailon donne lieu, lorsqu'on 
le chauffe au voisinage de 700", à une notable absorption de chaleur. 
La brûlure de l'acier maintenu un certain temps à une température 
voisine de 900° ou de 4000° est un phénomène connu de tous les métal- 
lurgistes. Le fer se brûle rapidement au-dessus de 1000°; d'après M. André 
Le Chalelier ('^), le cuivre se brûle vers 900°, le zinc vers 150° ou 200°. 
Les trois phases que nous avons distinguées dans le chaulïage d'un 
métal, correspondent sensiblement aux trois phases que Tchernoff (^) a 
distinguées dans l'action de la température sur l'acier ; notre température H 
correspond sensiblement au point qu'il nomme a ; la phase comprise entre 
les points qu'il nomme 6 et c est notre deuxième période, qui est, selon lui, 
la période normale de travail de l'acier; au delà du point b s'étend, pour lui, 
la région de brûlure du métal, c'est-à-dire notre troisième période ; toutefois, 
au début de cette période, l'accélération de la transformation de l'acier est 
encore très petite et le travail est possible moyennant quelques précautions. 
(*) Osmond, Transformations du fer et du cûrbone. Paris, 1888. — L. Bâclé, Le génie civil, 
t. XXI, pp. 71 et 198; 1892. 
(**) H. Le Chatelier, Revue générale des sciences, p. 11; 1897. 
(***) G. Chahpy, Comptes rendus, t. CXVl, p. 1131 ; 1893. 
('V) André Le Chatelier, Le génie civil, t. XIX, pp. 59, 73 et 107; 1891. 
(V) Tchernoff, Revue universelle des mines et de la métallurgie, i^" sem., 1880, VII, 
p. 129. — Osmond et Werth, A^inales des mines, 8« sér., t. VIII, p. S, 1885. — L. Bâclé, Le 
génie civil, t. XXI, p. 71, 1892. 
Tome LVL 11 
